Período de exposição: 24 e 336 horas. Após envelhecimento, as amostras devem ser condicionadas a 23 °C e a 50 % de humidade relativa durante, no mínimo, 21 dias antes da realização do ensaio de tração em conformidade com o disposto no ponto 4.3.2.1 do presente anexo. Requisitos: a) Variação máxima da resistência à tração: 35 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparada com a resistência à tração do material envelhecido durante 24 horas; b) Variação máxima da resistência à rutura: 25 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparado com a resistência à rutura do material envelhecido durante 24 horas. 4.4. Indicações e métodos de ensaio relativos à capa 4.4.1. Resistência à tração e alongamento dos elastómeros termoplásticos 4.4.1.1. Resistência à tração e resistência à rutura em conformidade com a norma ISO 37. Resistência à tração não inferior a 10 MPa e resistência à rutura não inferior a 250 %. 4.4.1.2. Resistência ao n-hexano em conformidade com a norma ISO 1817, com as seguintes condições: a) Meio: n-hexano; b) Temperatura: 23 °C (tolerância em conformidade com a norma ISO 1817);